1906.] silr r Ebullition des Corps Simples. 383 



Tor, renferme dans un tube de quartz fondu, commence a se volatiliser 

 vers 1070° C. 



Xous avons chauffe, dans un creuset, 150 gr. d'or pur pendant 

 o minutes 30 secondes, avec un courantde 500 amperes sous 110 volts 

 et nous avons distille ainsi 10 gr. de metal. 



Dans une deuxieme experience faite avec le meme poids de metal 

 et la meme intensite de courant, mais dans laquelle la duree de 

 I'experience etait de 6 minutes 30 secondes, nous avons distille 20 gr. 

 de metal. 



L'or, qui restart dans le creuset apres refroidissement, ne renfer- 

 mait pas de calcium ; il titrait 99,98 d'or. Sa surface exterieure 

 presentait quelques cavites provenant des buUes gazeuses qui se 

 degagent au moment de la solidification. Cette surface metallique 

 etait recouverte, sur certaines de ses parties, d'une voile noir forme 

 de cristaux enchevetres. Les geodes presentaient une cristallisation 

 confuse de l'or sous forme d'arborescences se coupant a angles droits. 

 Tout autour du creuset, se trouvaient de petites gouttelettes metal- 

 liques jaunes provenant de la condensation des vapeurs du metal. La 

 chaux fondue, qui etait voisine du creuset, etait coloree en jaune tres 

 pale, mais ne renfermait que des traces d'or ; il en est de meme des 

 cristaux de chaux qui se forment a une certaine distance. L'or 

 distille avant le point d'ebullition de la chaux. C'est ainsi qu'un 

 fragment de chaux fondue, voisin du creuset, est presque blanc, a 

 peine teinte de jaune, tandis que la chaux frittee, qui se trouve pres 

 des electrodes et sur laquelle de tres petits globules d'or se sont 

 deposes est plus coloree. 



Sur le couvercle du four, ainsi que sur les electrodes, on rencontre 

 une grande quantite de gouttelettes d'or. Lorsque ces gouttelettes 

 metalliques sont un peu eloignees du creuset et se trouvent sur la 

 chaux du four, elles sont entourees d'une aureole rouge qui se degrade 

 en une belle teinte d'un pourpre fonce. 



Le tube de cuivre, traverse par un courant d'eau froide, qui est 

 dispose au-dessus du creuset, est reconvert d'un feutrage jaune fonce 

 a reflets pourpres. Examine a la loupe, il est forme de legeres ramifi- 

 cations jaunes et brillantes rappelant I'aspect du cuivre que nous 

 avons decrit precedemment. 



Parf ois on recueille de l'or filif orme, variete qui a deja ete obtenue 

 par Margottet,* par M. Liversidge t et que M. Ditte % a preparee au- 

 dessous du point de fusion de l'or, en chauffant une lame de ce 

 metal avec un melange de chlorure et de pyrosulfate de sodium. La 

 hauteur de ces filaments varie avec I'epaisseur de la couche d'or con- 

 densee sur le tube froid. On rencontre aussi, dans les parties les plus 



* Margottet. Kecherches sur les sulfures, seleniures et les tellurures 

 metalliques. Ann. Ecole normale, 2^ serie, t. 8, 1879, p. 247. 



t Liversidge. On the origin of mass gold. Journal Eov. Soc. of N. S. 

 Wales, vol. 27, 1893, p. 287. 



X Ditte. Sur la cristallisation de l'or. Comptes Rendus, t. 131, 1900, 

 p. 143. 



